0. Helm, Chem. u. pliysikal. Beschaffenheit d. Bernsteins. 245 



liehen Bernsteins, schon bei einer Temperatur von etwas 

 weniger als 100*^ C. und schmolz bei 105° C. Der in Aether 

 und Alkohol unlösliche Theil schmolz erst bei hoher Tempe- 

 ratur unter Zersetzung. 



Gegen Terpenthinöl verhielt sich der mürbe Bernstein 

 noch leichter löslich, als der gewöhnliche Bernstein. Der 

 Aschengehalt betrug 0,06 7o) bestehend aus Eisenoxyd, Schwe- 

 felsäure, Kieselerde und Kalkerde. Hiernach unterscheidet 

 sich dieses bernsteinähnliche Harz von dem gewöhnlichen 

 Bernstein der Ostseeländer hauptsächlich: 



1) durch seinen niedrigen Schmelzpunkt, 



2) durch seine geringere Härte, 



3) durch seine grössere Löslichkeit in Aether und andern 

 Lösungsmitteln, 



4) durch den höheren Schmelzpunkt des in Aether lös- 

 lichen Harzes, 



5) durch den Mangel , resp. bedeutenderen Mindergehalt 

 an Bernsteinsäure. 



Vom Copal und anderen Harzen unterscheidet es sich: 



1) durch seinen höheren Schmelzpunkt, 



2) durch seine grössere Härte, 



3) durch seine geringere Löslichkeit in Aether und andern 

 Lösungsmitteln, 



4) durch seinen Bernsteingeruch beim Erhitzen. 



Ob dieser Bernstein ein in seiner Reife zurückgebliebener 

 ist, wie leicht angenommen werden kann, d. h. ob er nicht 

 die gehörige Länge der Zeit der Eossilation ausgesetzt war, 

 ist nicht wahrscheinlich, weil er mit anderm Bernstein gemein- 

 sam vorkommt und an ein und derselben Lagerstelle gefunden 

 wird; selbst in seiner primären Lagerstätte, in der blauen 

 Erde des Samlandes, kommt er mit anderm Bernstein gemein- 

 sam vor. Es ist wohl eher anzunehmen, dass dieser Bern- 

 stein von einer andern Stammpflanze, als der gewöhnlich vor- 

 kommende, herrühre; Einschlüsse sind in meinen Stücken nicht 

 enthalten. 



Weitere Untersuchungen über diesen und andere unter 

 dem Ildamen „Bernstein" vorkommende fossile Harze werde 



